36 MlTSCHERLICH 



rediicirt wird, und sich ein Silicat bildet. Das Silicat nun nimmt, 

 indem es häufig und innig mit dem Eisen in Berührung kömmt, zugleich 

 die dem Stabeisen schädlichen Bestandtheile auf. 



Der Glimmer von Garpenberg. 



.Auf den Schlackenhügeln beim Schlosse Garpenberg findet sich 

 diese Substanz , die bei älteren Hüitenprocessen gebildet wurde ; diese 

 sind häufig auch in den letztern Jahren verändert worden , und die Pe- 

 riode der Schmelzung , wo der Zuschlag von der Art war , dafs dieser 

 Glimmer gebildet wurde, hat nur einige Jahre gedauert. Die Substanz 

 schmilzt leicht vor dem Löthrohre, eben so leicht wie die gewöhnlichen 

 Kupferschlacken , so dafs es keinem Zweifel unterworfen ist , dafs sie 

 nicht im Ofen im geschmülzenen Zustand gewesen sei. 



Diese Schlacken bilden eine homogene Masse von angehäuften Glim- 

 mermassen; die Glimmerblä liehen haben liSufig die Gröfse von 2" bis 3", 

 sind leicht spaltbar imd haben ein sehr blätiriches Gefüge ; Glanz, Härte, 

 Biegsamkeit, Durchsichtigkeit, kurz alle physicalischen Eigenschaften ihei- 

 len sie mit dem Glimmer, der in der Natur vorkömmt. In den Dru- 

 senhöhlen, die durch Abkühlung der Schlacke sich gebildet, haben sich 

 sechsseitige durchsichtige Tafeln abgesondert. 



Nach der Analyse bestehen hundert Theile aus 



47, 3i Kiefelerde 



5j 74 Thonerde 



28^ 91 Eisenoxyd 



0, 48 Manganoxyd 

 6, 2 5 Kalkerde 



10, 17 Talk erde 



1, o5 Kali 



99» 89. 



Dieser Glimmer enthielt ein wenig Schwefeleisen mechanisch bei- 

 gemengt , das ich abgezogen habe. Das fein geschlämmte Pulver dieses 

 Glimmers wird durch Salzsäure zersetzt; die Auflösung giebl mit Am- 

 moniak einen rothen Niederschlag, das Eisen befindet sich also als Oxyd 



